JEAN ESCAHD 



LKS ALLIAGES INDCSTItlKLS DE CliUOME 



663 



1. — Alliages ciirome-silicum. 



§ 1. — Siliciures de chrome définis. 



On con liait actuellement quatre siliciures de 

 chrome nettement définis : SiCr', SiCr', Si'Cr'' et 

 Si^Cr. lis peuvent tous être préparés au four élec- 

 trique, soit en opérant directement sur un mélange 

 (le chrome et de silicium, soit en faisant réagir sur 

 un mélange de cuivre et de chrome des proportions 

 variables de silicium. 



Siliciiire SiCr'. — Ce siliciure a été obtenu pour 

 la première fois par Zettel '. MM. Lebeau et Figueras 

 l'ont préparé en provoquant la fusion d'un mélange 

 de chrome et de cuivre additionné d'une petite 

 quantité de silicium. En traitant alternativement 

 par l'acide nitrique et la lessive de soude étendue 

 un culot renfermant 85,63 °/o de cuivre, 12,83 °/o 

 de chrome et 1,24 "/„ de silicium, on obtient un 

 résidu entièrement formé de cristaux prismatiques 

 répondant à la formule SiCr\ Si l'on utilise un 

 mélange comprenant 84,32 "/„ de cuivre, 10,83 "/„ 

 de chrome et 4,36 % de silicium, il reste encore, 

 après attaque, ce même siliciure parfaitement 

 homogène. 



Siliciure SiCr". — Moissan a obtenu ce composé 

 en chautTant au four électrique, à l'aide d'un arc de 

 900 ampères sous 50 volts, du chrome non carburé 

 avec 15% de son poids de silicium, le tout étant 

 disposé dans un creuset de charbon'. Après une 

 chauffe de neuf minutes, on obtient un culot à cas- 

 sure cristalline contenant le siliciure noyé dans le 

 métal en excès. 



Pour retirer tout le siliciure contenu dans cette 

 masse métallique, on la pulvérise grossièrement, 

 ])uis on la soumet à l'action de l'acide fluorhy- 

 drique concentré et froid; lorsque la réaction se 

 produit, après quelques instants, on ajoute alors 

 lie l'eau pour éviter une élévation de température 

 qui occasionnerait l'attaque du siliciure. Après un 

 lavage à l'eau, on fait de nouveau réagir HF jus- 

 qu'à ce que l'attaque se réduise à néant. 



Le siliciure que l'on obtient linalement corres- 

 ])ond à la formule SiCr\ Il se présente sous forme 

 de petits prismes isolés ou soudés les uns aux autres 

 et contenant une faible quantité de siliciure de 

 carbone dont il n'est guère possible de le débar- 

 rasser. 



Le chlore l'attaque au rouge avec incandescence; 

 l'acide chlorhydrique gazeux le transforme, vers 

 700°, en chlorure de silicium et en chlorure de 

 chrome. L'azotate de potassium fondu donne rapi- 



' Comptes rendus de f Académie des ScJenccs, t. CXXVI. 

 ' Annales de Physique et de Chimie, "« série, t. IX. 



dément un chromate et un silicate de potassium. 

 MM. Lebeau et Figueras ont obtenu ce même 

 composé en faisant réagir l'un sur l'autre du 

 cuivre, du chrome et du silicium, ce dernier élé- 

 ment entrant dans le mélange dans une proportion 

 supérieure à 5, le chrome et le silicium y étant asso- 

 ciés dans un rapport voisin. On voit alors appa- 

 raître dans le culot fondu, outre le siliciure SiCr% 

 d'autres cristaux très différents, présentant des 

 facettes brillantes en forme de losange et consti- 

 tuant précisément le siliciure SiCr^ En traitant 

 ainsi un culot renfermant 78,82 "/„ de cuivre, 

 12,04 "j'o de chrome et 8,92 ° '„ de silicium, on peut 

 obtenir ce siliciure en cristaux doués d'une très 

 grande pureté. 



Siliciure Si'Cr'. — Ce siliciure a été obtenu par 

 MM. Lebeau et Figueras en chauffant, dans un 

 creuset de cluirbon et à la température du four 

 électrique, un mélange comprenant 100 grammes 

 de siliciure de cuivre à 12 "/„ et -4 grammes de 

 chrome '. Après une chauffe de quatre minutes à 

 l'aide d'un courant de 600 ampères sous 70 volts, on 

 obtient un culot que l'on traite successivement par 

 l'acide nitrique, la soude et l'eau; lorsque les réac- 

 tifs ne donnent plus rien et que le lavage s'est com- 

 plètement effectué, on sèche le produit à l'étuve. 

 On obtient ainsi le siliciure Si°Cr^ 



Ce siliciure cristallise en longs prismes quadran- 

 gulaires et raie le verre, mais non le quartz; il 

 possède une densité de 5,6 à 0°. Le chlore et le 

 brome l'attaquent à des températures plus ou moins 

 élevées, mais l'iode est sans action sur lui. L'acide 

 chlorhydrique concentré le dissout facilement si 

 l'on chauffe légèrement. L'azotate et le chlorate de 

 potassium n'agissent pas sur lui, mais les carbo- 

 nates alcalins le transforment facilement en silicate 

 et en oxyde de chrome. 



Siliciure Si°Cr. — Le siliciure Si"Cr, qui est le 

 plus riche en silicium parmi les siliciures de 

 chrome, a été signalé pour la première fois par De 

 Chalmot ; mais ce chimiste n'a pu réussir à l'isoler 

 du milieu où il l'avait préparé. MM. Lebeau et 

 Figueras l'ont obtenu en augmentant, dans les mé- 

 langes précédents de cuivre, de chroihe et de sili- 

 cium, la proportion de ce dernier élément ; dans les 

 produits de la fusion, on constate alors la présence 

 de ce siliciure, qui apparaît dans le culot sous forme 

 de petits cristaux de couleur foncée, mais beau- 

 coup moins brillants que les composés SiCr' et 

 SiCr. Ces derniers disparaissent d'ailleurs complè- 

 tement pour des teneurs élevées eu silicium, et les 

 attaques à l'acide nitrique ne donnent naissance, 



' Lebe.\u et Figueras : Sur les silichircs de chrome iComples 

 rendus, 2 juin 1903). 



